53 



meget fiiie aabninger, lige mange ved hvert rør. Spidserne har en 

 saadan stilling, at naar en fin kollodiumstraale udsprøites af en aab- 

 ning, saa omskylles den øieblikkelig af vand, førend den kommer i 

 terørelse med kollodiumtraadene fra de nærliggende aabninger. Våndet 

 borttager nii den meste alkohol og æther, og kollodiumtraadene taber 

 sin klæbrighed. De ledes nu ned i en beholder med vand, og her 

 befries de for de sidste rester at opiøsningsmidlet. De herved erholdte 

 faste iiopløselige nitrocellulosetraade er af en glinsende, elastisk beskaf- 

 fenhed og temmelig modstandsdygtige. De oprulles straks paa sneller. 

 Oarn af en passende tykkelse erholder man ved at forene 4 — 12 traade 

 til en snor alt efter den forønskede styrke. Under hele processen maa 

 naturligvis våndet stadig fornyes. Istedetfor ren nitrocellulose har 

 andre opfindere brugt forskjellige blanduiger. Vivier f. eks. en blan- 

 ding af 70 dele nitrocellulose, 20 dele fiskelim og 10 dele guttaperka 

 i iseddike; deres apparater ligner Chardonnets. Viviers fabrikat er 

 mere sprødt, mens Chardonnetsilken besidder den afkogte egte silkes 

 eiendommelige konsistente. I glans overtræffer begge natursilken. 

 Silbermann har opstillet følgende tabel, der viser de forskjellige 

 silkesorters egenskaber: 



Fibrernes 

 tversnit 



Morbærsilke 15—20 jj,/) 



Tussah silke 30 — 50 ^. 



Chardonnetsilke 70 — 80 [x. 



Yiviersilke 70—80 ^. 



Denne undersøgelse er imidlertid foretaget for nogen tid siden, 

 og siden den tid er Chardonnetsilken væsentlig forbedret med hensjii 

 til fasthed og elasticitet. Hidtil er det kun Chardonnet og Lehnert, 

 som har drevet fabrikation i større skala, naturligvis efter indførelse af 

 væsentlige forbedringer. For det første maatte man se at fjerne ilds- 

 faren ved kunstsilken. De fleste uitroforbindelser udmerker sig nemlig 

 ved farlige eksplosive egenskaber. Det lykkedes opfinderne ved en 

 denitreringsproces med jernkloryr at bortskaffe denne ulempe. Traa- 

 denes blødhed og fasthed blev endvidere betydelig forhøiet ved visse 

 tilsætninger, ligesom fabrikatets glathed og glans øgedes ved forbedringer 



1) .JL == 0.001 millimeter. 



